SICCATIVES ET SES APPLICATIONS. 169 



lin non bouillie ayant été chauffée à cette température , pendant 

 % h, , avec un excès d'oxyde rouge de mercure, d'acide stannique, 

 d'acide antimonique, on trouva que les deux premières substances 

 étaient devenues noires , la troisième jaune; l'huile traitée par 

 l'oxyde de mercure s'était colorée en rouge. Les huiles ayant été 

 filtrées , puis abandonnées à l'air , en couches minces (mars) , celles 

 qui avaient été chauffées avec l'oxyde de mercure et l'acide anti- 

 monique furent trouvées sèches au bout de 7 jours , tandis que 

 la troisième ne montrait encore aucune trace de dessiccation. 

 L'acide stannique n'a donc, dans ces conditions, aucune influence 

 favorable. 



De l'huile de lin fut chauffée pendant 1 h., à une température 

 approchant de l'ébullition ou même l'atteignant, avec un excès 

 de minium, de terre d'ombre, de peroxyde de fer naturel, de sul- 

 fate de zinc. En couches minces, l'huile au minium et celle à la 

 terre d'ombre séchèrent en 3 jours (mars) , celle au peroxyde de 

 fer en 8 jours; l'huile mêlée avec le sulfate de zinc ne commença 

 à sécher que le 13 me jour, tout comme l'huile chauffée sans mé- 

 lange. L'effet de la terre d'ombre s'explique par l'oxyde manga- 

 noso-manganique que cette substance contient habituellement. 



Dans d'autres expériences, on n'a fait intervenir qu'une digestion 

 à 100° de l'huile avec les matières solides. La digestion ayant 

 été prolongée pendant 4 h., puis l'huile filtrée et étendue en 

 couche mince, voici ce qu'on trouva (mars): 



Minium H. rouge et épaisse ; beaucoup de plomb en dissol. ; sèche en 1 jour 



Sous-acétale de plomb Id. Id. Id. 



Âcét. de plomb neutre Id. Id. Id. 



Acétate manganeux. Id. du manganèse en dissol.... sèche en 2 jours 



Vert-de-gris H. vert clair Cuivr. en dissol » » 3 " 



Oxyde de zinc H. presqueiD colore, traces de zinc en dissol. .... . » " 7 « 



Perox.de manganèse , H. un peu verdâtre . traces de manganèse » <> 9 •> 



Ox. rouge de mercure H. en partie décolorée traces de mercure ■• «10 » 



Magnésie Id. rien en dissol " "12 » 



Sulfate de zinc Id. Id. Id. 



Une seconde série d'expériences à 100° fut faite dans des con- 

 ditions un peu différentes. Le mélange d'huile et de matière solide 



